805 



auf 56*8 A1 2 3 enthielt, während für Disthen 37*7 Si0 2 und 

 62-1 A1 2 3 gefordert wird. 



Es sind das die einzigen bekannten Versuche, die in der 

 Literatur für die Nachbildung andalusitähnlicher Mineralien an- 

 gegeben werden. 



Alle meine zahlreichen Versuche , Andalusit darzustellen, 

 haben negative Kesultate ergeben und kann ich nur hoffen, dass 

 andere , noch nicht beendete , von besserem Erfolge gekrönt 

 werden. 



Zunächst sind alle Versuche missglückt, bei denen ich er- 

 wartete, durch directe Einwirkung von kieselsaurem Alkali auf 

 die verschiedensten Thonerdesalze im zugeschmolzenen Rohr An- 

 dalusit zu erhalten. 



Durch Schmelzen der Hydrate von Kieselsäure und Thon- 

 erde in Borax erhielt ich eine sehr grosse Menge kleine aber 

 deutliche monosymmetrische Krystalle, die aber durch anhalten- 

 des Behandeln mit Salzsäure wieder gelöst wurden. 



Eine Lösung von kieselsaurem Alkali mit Al(OH) 3 und freie 

 Kohlensäure in ein Rohr eingeschmolzen und erhitzt, hat nichts 

 ergeben. Ebenso haben alle Versuche, welche analog der Kuhl- 

 mann' sehen Cämentbildung (Annal. d. Chem. u. Pharm. 41), sowie 

 auch den DREVERMANN'schen Diffusionsversuchen (Annal. d. Chem. 

 u. Pharm. 89, pag. 11—40) eingeleitet wurden, bis dahin keinen 

 Erfolg gehabt. 



Die Versuche der zweiten Art, den unveränderten Schiefer 

 selbst in irgend einer Weise zu verändern , konnten noch nicht 

 in grösserer Zahl ausgeführt werden; nach den wenigen vor- 

 liegenden Erfahrungen hat es aber den Anschein, als ob es mög- 

 lich sein würde, sich auf diesem Wege der Lösung der Frage zu 

 nähern. Freilich hat man auch hier mit nicht zu unterschätzen- 

 den Schwierigkeiten zu kämpfen, da man anzunehmen berechtigt 

 ist , dass die Thonschiefer damals , als sie metamorphosirt wur- 

 den, noch in einem reactionsfähigeren Zustande waren, als sie 

 jetzt sind. Braune, unregelmässig begrenzte Flecken kann man 

 zunächst schon durch anhaltendes heftiges Glühen über dem Ge- 

 bläse erhalten. 



Ferner wurde in schmelzendes Chlorcalcium etwa 1 Gramm 

 von dem gepulverten unveränderten Thonschiefer eingetragen, 



